304 — 



in der Tabelle mit „W" bezeichnet). Alle diese Angaben werden 

 zum Schluss mit den von mir gefundenen Werten (unten mit „N" 

 bezeichnet) in einer nach dem steigenden Zinngehalte der Legierung 

 geordneten Übersicht zusammengestellt und mit den berechneten 

 Dichten verglichen. Dieser Berechnung wurden für die WiNKLER'schen 

 Daten die in dessen Zusammenstellung selbst als Grenzwerte aufge- 

 führten Dichten von Blei und Zinn, für die von Pillichody herrühren- 

 den aber Werte zu Grunde gelegt, welche in den Tabellen von Landolt 

 und BöRNSTEiN (unten mit ,,L und B" bezeichnet) als Mittelwerte aus 

 den besten Beobachtungen angegeben sind. 



Blei °!r 



Zinn o; 



Spezifisches Gewicht 

 berechnet gefunden 



Beobachter 



100 

 100 

 100 



90 



90 



87,5 



84,0 



80 



80 



77,8 



70 



63,7 



60 



60 



50 



50 



46,7 



40 



40 



36,9 



30,5 



30 



20 



20 



10 



10 

 

 

 





 

 



10 



10 



12,5 



16,0 



20 



20 



22,2 



30 



36,3 



40 



40 



50 



50 



53,3 



60 



60 



63,1 



69,5 



70 



80 



80 



90 



90 

 100 

 100 

 100 



10,767 



10,70 



10627 



10,435 



10,226 



10,07 



10,113 



9,739 



9,451 



9,290 



9,21 



8,883 



8,82 



8,751 



8,512 



8,44 



8,403 



8,186 



8,169 



7,853 



7,77 



7,561 



7,49 



11,37 



11,370 



11,31 



10,769 



10,71 



10,596 



10,331 



10,226 



10,10 



10,052 



9,735 



9,433 



9,920 



9,22 



8,886 



8,89 



8,726 



8,512 



8,47 



8,409 



8.235 



8,169 



7,853 



7,82 



7,562 



7,56 



7,29 



7,290 



7,21 



und B 

 W 

 N 

 W 

 N 

 P 

 P 

 W 

 N 

 P 

 W 

 P 



w 



N 



W 



N 



P 



W 



N- 



P 



P 



W 



W 



N 



W 



N 



und B 



W 



N 



Hohenheim, den 11. März 1889. 



